522 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Hart, schwer (mittleres spez. Lufttrockengewicht 0,74), sehr schwer- 

 spaltig, fest und zäh, doch wenig dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße teils einzeln, teils zu zwei 

 bis drei oder auch zu mehreren radial gereiht, 0,016 — 0,080 mm weit, 

 mit einfach durchbrochenen Gliedern, die engeren mit zarten Schrauben- 

 leistchen auf den radialen Wänden. Markstrahlen ein- bis zweischichtig 

 (in den Scheinstrahlen auch drei- bis vierschichtig), bis 0,80 mm hoch'). 

 Markstrahlzellen 6 — 17 u. hoch, dickwandig, gegen benachbarte Gefäße 

 oft auffallend getüpfelt. Holzfasern dickwandig, Strangparenchym zahl- 

 reich, in einschichtigen Querzonen. 



Ein vortreffliches Werkholz, namentlich für die Verwendung beim 

 Mühlenbau und zur Herstellung von Maschinenbestandteilen, in der 

 Wagnerei und Drechslerei geschätzt, auch zu Schuhstiften und Nägeln 

 verarbeitet. Eines der heizkräftigsten Brennhölzer. 



13. Das Holz der Hopfenbuche. 



Die Hopfenbuche, Schwarzbuche, Ostrya vulgaris Willd. (Fam. Cory- 

 laceen, siehe p. 374), ist durch Südeuropa bis nach Kleinasien verbreitet. 



Holz zerstreutporig, hell rötlich, ohne dunkleren Kern. Markstrahlen, 

 feine Querstreifchen (namentlich im äußeren Teile der Jahresringe) und 

 die einzelnen Gefäße unkenntlich 2), die radiale Anordnung der letzteren 

 aber schon für das freie Auge eine zarte, »geflammte« Struktur der 

 Querschnittsfläche hervorrufend. 



Dicht, hart, schwer (spez. Lufttrockengewicht nach Mathieu^) bis 

 0,91), sehr zäh, fast glanzlos. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße meist zu zwei bis fünf 

 oder auch zu mehreren radial gereiht, 0,016—0,096 mm weit, mit ein- 

 fach durchbrochenen Gliedern, an ihren Längswänden, soweit diese nicht 

 getüpfelt, mit deutlichen Schraubenleistchen. Markstrahlen ein- bis drei- 

 schichtig, oft stellenweise beides, bis 0,80 mm hoch, Markstrahlzellen 

 8,5 — 20 [JL hoch, dickwandig, gegen benachbarte Gefäße zum Teil auf- 

 fällig getüpfelt. Holzfasern dickwandig, mit kleinen Tüpfeln. Strang- 

 parenchym reichlich, in meist einschichtigen Querzonen, 



In seinen technischen Eigenschaften dem Holze der Weißbuche 

 ähnlich und gleich diesem verwendet. 



<) Viele der mehrschichtigen Markstrahlen sind dies nur in ihrem mittleren 

 Teile oder nur in ihrer oberen oder unteren Hälfte; seltener liegt der einschichtige 

 Teil in der Mitte. 



2) Vgl. p. 521, Anmerkung 2). 



3) Flore forestiere, IV. ed., Paris et Nancy, 1897, p, 403. 



